( io5 ) 



long travail, nous n'avons pas réussi à préparer par son moyen une dose 

 de l'oxyde graphitique correspondant suffisante pour en faire une étude 

 aussi complète que celle des deux autres. Les résultats obtenus sont 

 cependant caractéristiques. 



» L'analyse dei'oxyde du graphite électrique a fourni : 



C 31,95 



H 1,55 



46,35 



Az o,i5 



I 00 , 00 

 » Cendres : 1,1. 



)i Ces nombres peuvent être représentés par la formule empirique 

 C^H'^O'* (*) ou bien encore C'-H^O-. 



» On n'a pas analysé l'oxyde pyrographitique correspondant, faute de 

 matière première. 



)) Quoi qu'il en soit, la composition des trois oxydes graphitiques carac- 

 térise chacun d'eux comme une espèce chimique spéciale, l'oxyde du gra- 

 phite de la fonte renfermant : 62,7 centièmes de carbone; l'oxyde du gra- 

 phite amorphe (plombagine) : 56,2 centièmes, et l'oxyde du graphite 

 électrique : 5i,95. Ces énormes écarts deviennent plus manifestes encore, 

 si l'on rapporte tous ces corps à un même nombre d'équivalents de car- 

 bone, comme nous l'avons fait : ce qui donne, en outre, des formules sus- 

 ceptibles d'être rapportées à des acides quadribasiques, formules que nous 

 ne présentons d'ailleurs que sous toute réserve et pour fournir des termes 

 de comparaison. Si, par surcroît, on suppose, comme on paraît obligé de 

 le faire d'après leur mode de génération, que l'hydrogène fixé dans ces 

 acides se trouvait auparavant à l'état d'eau, on obtient les relations que 

 voici : 



Oxyde de la fonte C'^O'-^-l- 4H-0- 



Oxyde de la plombagine C'^O^" -+- 0WO'- ou C**0'« + 4H202 



Oxyde électrique C^^O-'-l- ôH^O'- ou G^^O'^ + SH^O^ 



» Si l'on rapporte tous ces corps à une même dose de carbone, on voit 

 que la dose d'oxygène de ces divers oxydes va en croissant d'une façon 

 régulière, en supposant que les carbones polymérisés dont ils dérivent 

 soient isomères entre eux avec des capacités de saturation différentes pour 

 l'oxygène. 



(') C=5i,7;H = i,5;0 = 46,8. 



